## Pengaruh Penambahan Serbuk Arang Kayu Terhadap Kuat Tekan Mortar
The Effect of Additional Wood Charcoal Powder on Compressive Strength of Mortar

## Sudirman
* Email: sudirmanvmb@gmail.com Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andi Djemma Palopo
Diterima: 12 September 2023 / Disetujui: 30 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan ‘arang serbuk kayu gergajian’ terhadap  kuat  tekan  mortar,  dengan  perbandingan  penggunaan  pasir  dan  semen  1Pc  :  4Ps, dengan  suatu  rangkain  percobaan  yang  menggunakan  bahan  tambahan  masing-masing  sebesar 4%,  8%,  12%  dan  18%  dari  berat  semen.  Penelitian  ini  menggunakan  motode  eksperimen  di laboratorium  dengan  mengacu  pada  SNI  03-6825-2002.  Arang  serbuk  gergajian  digunakan sebagai bahan tambahan terhadap campuran semen dengan FAS 0,48 berupa sampel berbentuk kubus  sebanyak  45  buah.  Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  terhadap  sampel  pada  setiap  rentan waktu  (umur)  3,  7,  dan  28  hari.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nilai  kuat  tekan  mortar yang  normal  (1Pc  :  4Ps)  setelah  28  hari  adalah  sebesar  115,6  kg/cm,  namun  dengan penambahan  arang  serbuk  gergajian  kayu  sebesar  8%,  nilai  kuat  tekannya  mengalami peningktan optimum menjadi 142,8 kg/cm (atau naik sebesar 19,04%).
Kata Kunci: Mortar, Arang Serbuk Kayu Gergajian, Kuat Tekan Mortar

## ABSTRACT
This reaserch is aimed to discover additional value of using sawdust powder carcoal to improve ‘compressive strenght of mortar’, by application of proportional mixture 1Pc : 4 Ps, in a series of  experiment  with  additional  substance  as much as  4%,  8%,  12%  and 18%  of  cement weight consecutively.This  research  use  an  experimental  method  in  a  laboratoty  referring  to  SNI  03- 6825-2002.  Sawdust  powder  carcoal  is  used  as  additional  ingredient  to  cement  mixture  with FAS  0,48  of  cube  shape  amongst  45  sampels.  The  experiment  on  ‘compressive  strenght  of mortar’ was conducted using consecutive lenght of time (age) of 3, 7, and 28 days. The result shows  that  ‘compressive  strenght’  of  a  normal  mortar  is  115,6  kg/cm.  However,  with  some additional  substance  of  sawdust  powder  carcoal  as  much  as  8%,  its  ‘compressive  strenght’ reached an optimum increase into becoming 142,8 kg/cm (or an increase of 19.04%).
Keyword: Mortar, Sawdust Powder Carcoal, Mortar Copressive Strenght.
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Bidang  konstruksi  terus  mengalami perkembangan. Sejumlah riset atau penelitian  pun  banyak  dilakukan  untuk menghasilkan  bahan  bangunan  dengan kualitas  lebih  baik.  Untuk  menghasilkan
bangunan  yang  lebih  berkualitas,  maka diperlukan  bahan  bangunan  yang  lebih berkualitas  pula  (Ssyahriah,  2017).  Salah satu  jenis  bahan  bangunan  yang  banyak dibutuhkan adalah mortar (campuran dari semen,  pasir,  dan  air  dengan  komposisi
tertentu)  (Malau,  2014).  Kuat  tekan mortar  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor yaitu  kepadatan,  umur  mortar,  jenis bahan  ikat  dan  sifat  agregat  ( Sihombing et al , 2018; Azizi et al , 2022). Di sisi lain, kayu  merupakan  hasil    alam    Indonesia yang    sangat    melimpah,  yang  utamanya banyak  digunakan  untuk  berbagi  macam keperluan,  seperti  konstruksi  rumah, meubel, panel-panel, dan asessoris (Sumarno et  al ,  2021).  Pengolahan  kayu menghasilkan  limbah  berupa  serpihan dan  atau  serbuk  kayu  sisa  gergajian. Hingga saat ini, pemanfaatan limbah kayu masih  kurang,  limbah  serbuk  kayu seringkali  hanya  dibuang  atau  dibakar untuk  dimusnahkan,  sehingga  menambah polusi lingkungan sekitar.
Dalam  suatu  artikel  dijelaskan bahwa  manfaat  dan  fungsi  mortar  yaitu sebagai bahan perekat, menutupi permukaan bata yang rata untuk menyalurkan  beban  sedangkan  ‘fungsi mortar’  dalam  pelasteran  adalah  untuk melindungi keawetan pasangan batu bata, meratakan  permukaan  tembok,  pengikat antara  pasangan  bata  yang  satu  dengan yang  lainnya  sehingga  aksi  komposit keduannya  dapat  terbentuk  (Wenno, 2014).
Menurut    ASTM    C270    standar mortar   berdasarkan   kekuatannya, terdiri
dari  lima  tipe  (Darwis,  2011):  Pertama, mortar  type  M  adalah  adukan  dengan kuat  tekan  yang  tinggi  dengan  kuat tekan  minimumnya  175  kg/cm 2 .  Kedua, Mortar  type  N  adalah  adukan  kuat tekan sedang dengan kuat tekan minimumnya  adalah  124kg/cm 2 .  Ketiga, Mortar  type  S  adalah  adukan  kuat  tekan sedang  dengan  kuat  tekan  minimumnnya adalah 52,5kg/cm 2 . Keempat, Mortar  type O  adalah  adukan  kuat  tekan  rendah dengan  kuat  tekan  mnimumnya  adalah 24,5kg/cm 2 .  Kelima,  Mortar  type  K adalah adukan kuat tekan rendah dengan  kuat  tekan  minimumnya  adalah 5,25kg/cm 2 .
Arang serbuk kayu gergajian merupakan  residu  hitam  yang  berisi ‘karbon’  tidak  murni  yang  dihasilkan dengan menghilangkan kandungan air dan komponen volatile dari  hewan  atau tumbuhan  dengan cara  memanaskan serbuk  kayu (Gianyar et al , 2012; Admaja, 2019).  Hasil  pembakaran  serbuk  kayu menghasilkan ‘ arang serbuk kayu .’ Komposisi  kimia bubuk  arang  serbuk kayu terdiri dari silica (SiO2) 11,27% dan kalsium  Oksida (CaO)  0,35%  (Manullang et  al ,  2019;  Meliana et  al ,  2023).
Sedangkan unsur kimia serbuk arang kayu terdiri  C,  H,  O  dan arang  komponen  non organis (mineral). Komposisi unsur
tersebut  didalam  arang  tergantung  dari proses  karbonisasi,  suhu  dan  metode karbonisai.  Nilai kalor arang  menjadi lebih  tinggi  yaitu  berkisar  6.700  -  7.860 kal/gr untuk kadar air 5-6% dibandingkan dengan nilai kalor dari kayu.
Variasi nilai kalor banyak disebabkan oleh komposis kimia dari kayu dan  proses  karbonisasi.  Kayu  yang memiliki  berat  jenis  tinggi  umumnya menghasilkan  arang  dengan  nilai  kalor yang  tinggi.  Arang  juga  mempunyai daya  serap  air  16%  tergantung  dari  jenis larutannya.  Sifat  higrokopis  menurun dengan  meningkatnya  suhu  karbonisasi. Kadar  kering  udara  arang  berkisaran antara  5-7%  kadar  air  dipengaruhi    oleh proses   karbonisasi,    yaitu  jumlah   udara, suhu maupun lamanya proses pengarangan, tidak dipengaruhi oleh berat jenis  bahan  baku.    Arang    juga    memiliki kadar    abu    yang    terjadi    dari pembakaran sempurna, kadar abu dipengaruhi  proses  karbonisasi  terutama suhu maksimum dan lamanya pengarangan.  Kadar  abu  bervariasi  antara 1  - 4% tetapi kadang bisa lebih, misalnya arang dari kulit kayu (Ahdiansyah, 2013).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  penambahan
arang  serbuk  kayu  gergajian  terhadap kuat tekan mortar.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen  kuantitatif. Eksperiman  yang dilakukan  adalah  penambahan  arang serbuk  kayu  gergajian  yang  lolos  pada saringan  200,  dalam  campuran  mortar dengan  variasi  persentase  sebesar  0%, 4%,  8%,  12%,  dan  16%.  Semua  sampel di  uji  pada  rentang  waktu  (umur)  3,  7, dan  28  hari.  Penelitian  dilakukan  di Laboratorium.
Waktu
penelitian diuraikan pada table 3.1 sebagai berikut :
Data yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri  dari data primer dan data sekunder . Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan  data  yang    diambil    dari penelitian    di    Laborarorium,    yaitu: analisa  saringan  SK-SNI-S-04-1989-F; spesifik  grafity dan absorbsi SK-SNI-03- 1970-1990;    berat  volume  SK-SNI-T-15- 1990-3;    kadar  air  ASTM  C  566;    kadar lumpur  SNI-03-14142-1996.  Seadangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa sumber mengenai  aturan  standard  mortar  yang diperoleh    dari    studi    literatur,  berupa buku,  jurnal,  serta  Standard  Nasional Indonesia  (SNI),  yaitu  SNI-03-6825- 2002 (Metode    Pengujian    Kekuatan
Tekan    Mortar    Semen    Portland  untuk Pekerja Sipil).
Berikut  ini  adalah  hasil pengujian karakteristik    agregat    halus    yang  telah
dilaksanakan di Laboratirum Struktur Dan Bahan,  mengacu  pada  spesifikasi  dan Standard  Nasional  Indonesia,  seperti terlihat padal table 1.
Tabel 1. Spesifikasi Karakteristik Agregat Halus No. Uji Karakteristik Spesifikasi 1. Analisa saringan SK-SNI-S-04-1989-F 2. Kadar air ASTM C 566 3. Berat volume SK-SNI-T-15-1990-3 4. Berat jenis dan penyerapan SK-SNI-03-1970-1990 5. Kadar lumpur SNI 03-14142-1996
Perencanaan  campuran  mortar  ( mix design ) dalam penelitian ini dilaksanakan berdasarkan  SNI  03-6825-2002  ( Metode Pengujian  Kekuatan  tekan  Mortar  Semen Portland untuk Pekerjaan Sipil ).
Pengumpulan  data dilaksanakan berdasarkan studi  literatur dan pengujian laboratorium .  Literatur  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  aturan-aturan standar  nasional  Indonesia  (SNI),  jurnal Online dan  artikel online .  Pengujian dilakukan di dalam laboratorium berdasarkan  standar  pengujian  yang  ada, sehingga  diperoleh data  primer dari sampel  penelitian  yang  dibuat.  Pengujian dilakukan  dengan  menggunakan  alat-alat uji kuat tekan terhadap benda uji (mortar) berbentuk kubus, berukuran 5cm x 5cm x 5cm pada umur 3, 7, dan 28 hari.
Pengujian  karakteristik  fisik  dan mekanik  di  laboratorium  strukur  dan bahan,  dengan  menggunakan  ‘mesin  kuat
tekan’.  Pengujian  ini  dilakukan  terhadap mortar  dengan  variasi  rentang  waktu (umur) 3, 7, dan 28 hari.
Analisis  data dilakukan  dengan menghitung kuat tekan mortar, baik  yang tidak  ada  penambahan  arang  serbuk  kayu gergaji,  maupun  yang  telah  diberikan tambahan ‘serbuk kayu gergajian’ masing-masing  sebesar  4%,  8%,  12% dan  16%  dari  berat  semen,  pada  umur  3, 7,  dan  28  hari,  dengan  menggunakan rumus  nilai  kuat  tekan  mortar,  atau persamaan:
Dengan:
= Kuat tekan mortar (Mpa) = Gaya Tekan Maksimum (N) = luas Penampang Benda Uji (mm 2 )
Perhitungan  Standar  Deviasi.  Dari data  hasil  pengujian  terhadap  benda  uji, setelah  dilakukan  perhitungan  dengan rumus  kuat  tekan  kemudian  dianalisis
 m  maks A
dengan  menggunakan  rumus  standard deviasi. Standar deviasi adalah suatu nilai yang  menunjukkan  tingkat  penyebaran data  terhadap  nilai  rata-rata  data  dengan lambang  standar  (S).  Standard  deviasi dapat  menggambarkan  seberapa  besar nilai  sampel  terhadap  nilai  rata-ratanya. Adapun rumus standard deviasi yaitu :

## √ ∑(        ) (     )
Dengan :
S     = Standar Deviasi Xi    = Nilai Kuat Tekan masing-masing benda uji n     = Jumlah data Xrt  = Nilai Kuat Tekan Rata-Rata
Berikut  ini  adalah  tabel  klasifikasi standard  deviasi  yang  disarankan  ACI (American  Concrete  Institute) dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel 2. Klasifikasi Standard Deviasi Yang Disarankan ACI
(American Concrete  Institute)
Standar Pengawasan Standard Deviasi yang disaranka (Kg/cm 2 ) Pelaksanaan pada proyek Percobaan di laboratorium Sempurna <30 <15 Sangat baik 30-35 15 Baik 35-40 15-20 Cukup 40-45 20-25 Buruk >50 >25 Selanjutnya dilakukan analisis regresu
regresi linear sederhana , analisis korelasi dan  uji  hipotesis. Uji  hipotesis dilakukan untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh masing-masing variable independent terhadap variable  dependent .  Sebagai perbandigan    untuk    melihat    pengaruh
signifikan  maka  taraf  signifikan  sebesar 5%  (0,05)  dan  membandingkan  1  hitung dengan  table.  Jumlah  sampel,  umur  kuat tekan mortar, dan variasi campuran dalam pembuatan  mortar  yang  digunakan  dalam penelitian ini, ditunjukkan pada Tabel 4
Tabel 4. Jumlah Sampel, Umur Mortar dan Variasi campuran No. Komposisi (gr) Semen (gr) Pasir (gr) Air (ml) Arang serbuk kayu (gr) Sampel 3, 7, 28 hari 1 0% 1.250 2.750 363 0 9 2 4% 1.250 2.750 363 50 9 3 8% 1.250 2.750 363 100 9 4 12% 1.250 2.750 363 150 9 5 16% 1.250 2.750 363 200 9 Jumlah sampel 45

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut
SK-SNI-S-04-1989-F
Analisa  saringan  harus  memenuhi  yang telah  ditetapkan  yakni  dengan  mencapai modulus  kehalusan  1,50  sampai  3,80. Pada    pengujian    Analisa    saringan agregat    halus    atau    pasir    maka
didapatkan nilai modulus   kehalusan butir untuk  pasir  adalah  2,416  sehingga  pasir yang  digunakan  termasuk  agregat  halus yang baik karena  telah  memenuhi spesifikasi berdasarkan SNI. Adapun table hasil  Analisa  saringan  pasir  dapat  dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Analisa Saringan Agregat Halus (Pasir) Lubang ayakan Berat Agregat Halus       =      1500 Tertahan                        % Kumulatif In Mm Gram % Tertahan Lolos No. 4 4.76 0 0 0 100.000 No. 8 2.38 37.5 2.500 2.500 97.500 No. 16 1.19 321.4 21.427 23.297 76.073 No. 30 0.59 145.5 9.700 33.627 66.373 No. 50 0.297 467.3 31.153 64.780 35.220 No. 100 0.149 406.8 27.120 91.900 8.100 Pan 121.5 8.100 100.000 0.000 Jumlah 1500 100 316.7333 383.2667
Modulus Kehalusan (Fr)    =                             2.167
Sumber: Hasil analisa saringan, 2022
Setelah  pengujian,  gradasi pasir yang  digunakan  termasuk  jenis  pasir dalam zona II yaitu memiliki butiran agak
kasar.  Berikut  merupakan  hasil pengujian gradasi pasi pada gambar 1
Gambar 1. Diagram Gradasi Pasir Masamba
Dari  hasil  pengujian  berat  jenis pasir  sungai  Masamba  diperoleh  untuk berat  jenis  semu  (Apparent)  2,535,  berat
jenis kering oven (bulk) 2,364, berat jenis kering  permukaan  jenuh  SSD  2,428  dan penyerapan sebesar 1,223% juga
100  50   30    16     8       4 150 100 50 0 Ukuran Saringan P er se nt as e ya ng lol os s ar inga n Batas  Atas Persen Lolos Batas Bawah PASIR SUNGAI ZONA II
memenuhi  syarat  ketentuan  menurut  SNI 03-1970-1990/SK  SNI  M  10-1989-F  2%. Untuk  pemeriksaan  berat  volume  agregat diperoleh  berat  volume  dalam  kondisi lepas  dan  padat  agregat  halus  (pasir), yaitu untuk kondisi    lepas  berat volumenya    1,4576    kg/liter    sedangkan untuk    kondisi    padat    yaitu  1,6467 kg/liter. Menurut SNI-03-4142-1996 untuk  pemeriksaan  kadar  lumpur  harus memenuhi   syarat   maksimum   sebesar 5%,  sedangkan   dari   hasil pengamatan diperoleh hasil sebesar 1,134%.
Arang  serbuk  kayu  gergaji  adalah hasil olahan yang diambil dari sisa pabrik kayu  atau  tukang  meubel  yang  terletak di  Jalan    Tandi    Pau,    yang  dimana  telah
dilakukan pembakaran langung diatas api, melalui  proses  penyaringan  sehingga diperole  hasil  berupa  ‘arang  serbuk kayu gergajian’  yang  tertahan  pada  saringan 200 dan panci (pan).
Pengujian kuat tekan mortar dilakukan pada mortar tanpa penambahan  arang  serbuk  kayu  gergaji dan  penambahan  arang  serbuk  kayu gergaji  sebesar  4%,  8%,  12%  dan  16% dari  berat  semen,  dalam  rentang  waktu (umur)  3  hari,  7  hari,  dan  28  hari, dengan  menggunakan Composition Testing    Machine    (CTM). Mortar normal . Hasil pengujian kuat tekan mortar normal dapat diliat pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Uji Kuat Tekan Mortar Normal
Sampel Umur (hari) Kuat Tekan (kg/cm 2 ) S1 3 102 S2 3 81,6 S3 3 81,6 Rata-rata 88,4 S1 7 102 S2 7 81,6 S3 7 102 Rata-rata 95,2 S1 28 102 S2 28 122,4 S3 28 122,4 Rata-rata 115,6 Sumber : Analisi, 2022
Tabel  6  menunjukan  bahawa  nilai kuat tekan rata-rata   mortar   normal  pada umur    3    hari   sebesar  88,4  kg/cm 2 ,  pada umur  7  hari  mengalami  kenaikan  sebesar 95,2  kg/cm 2 ,  dan  pada  umur  28  hari
juga  mengalami  kenaikan  sebesar  115,6 kg/cm 2 . Mortar  dengan  tambahan  arang serbuk  kayu  gergajian  4%  dari  berat semen. Hasil  pengujian  kuat tekan  mortar dengan  bahan  tambahan  arang  serbuk
kayu  4%  dari  semen  dapat  dilihat  pada table 9.
Tabel 7: Hasil  Kuat  Tekan  Mortar  dengan  Bahan  Tambahan
Arang Serbuk Kayu 4% Dari Semen Sampel Umur (hari) Kuat tekan (kg/cm 2 ) S1 3 81,6 S2 3 102 S3 3 102 Rata-rata 95,2 S1 7 102 S2 7 102 S3 7 102 Rata-rata 102 S1 28 122,4 S2 28 122,4 S3 28 122,4 Rata-rata 122,4

## Sumber : Hasil Analisis, 2022
Tabel  7  menunjukan  bahawa  hasil yang  diperoleh  dari  nilai  kuat  tekan  rata- rata mortar pada variasi 4% penamabahan arang  serbuk  kayu  gergaji  dari  berat semen  yang  telah  ditentukan.  Pada  umur 3  hari  dari  hasil  penelitian  didapatkan nilai  kuat  tekan  mortar  sebesar  92,5 kg/cm 2 ,  untuk  umur  7  hari  mengalami
kenaikan  dengan  nilai  kuat  tekan sebesar  102  kg/cm 2 dan  umur  28  hari juga  mengalami  kenaikan  nilai  kuat tekan  sebesar  122,4  kg/cm 2 .  Hasil pengujian  ‘ kuat  tekan  mortar’  dengan bahan  tambahan arang  serbuk kayu 8% dari semen dapat dilihat pada tabel 8.
Table  8: Hasil  Kuat  Tekan  Mortar  dengan  Bahan  Tambah Arang Serbuk Kayu  8% dari
Semen. Sampel Umur (hari) Kuat tekan (kg/cm 2 ) S1 3 81,6 S2 3 102 S3 3 102 Rata-rata 95,2 S1 7 102 S2 7 102 S3 7 102 Rata-rata 102 S1 28 122,4 S2 28 122,4 S3 28 122,4 Rata-rata 122,4 Sumber : Hasil Analisis, 2022
Tabel  8.  menunjukan  bahawa  hasil yang  diperoleh  dari  nilai  kuat  tekan  rata- rata  mortar  pada  variasi  8%  penambahan arang  serbuk  kayu  gergaji  dari  berat semen  yang  telah  ditentukan.  Pada  umur 3  hari  dari  hasil  penelitian  didapatkan nilai  kuat  tekan  sebesar  115,6  kg/cm, untuk  umur    7  hari    mengalami
kenaikan    dengan    nilai    sebesar    112,4 kg/cm  dan  umur  28  hari  juga  mengalami kenaikan  dengan  nilai  sebesar  142,8 kg/cm 2 .  Hasil  pengujian  ‘ kuat  tekan mortar’  dengan  bahan  tambah  arang serbuk kayu 12% dari semen dapat dilihat pada tabel 9. Tabel  9: Hasil  Kuat  Tekan  Mortar  dengan  Bahan  Tambahan Arang Serbuk Kayu 12% Dari Semen
Sampel Umur (hari) Kuat tekan (kg/cm 2 ) S1 3 81,6 S2 3 81,6 S3 3 61,2 Rata-rata 74,8 S1 7 81,6 S2 7 81,6 S3 7 81,6 Rata-rata 81,6 S1 28 81,6 S2 28 102 S3 28 102 Rata-rata 95,2
Sumber : Hasil Analisis, 2022
Tabel  9  menunjukan  bahwa  hasil yang  diperoleh  dari  nilai  kuat  tekan  rata- rata mortar pada variasi 12% penambahan arang  serbuk  kayu  gergaji  dari  berat semen  yang  telah  ditentukan.  Pada  umur 3  hari  nilai  kuat  tekannya  sebesar  74,8 kg/cm 2 ,  untuk  umur  7  hari  nilai  kuat tekannya  mengalami  kenaikan  sebesar 81,6 kg/cm 2 sedangkan pada umur 28 hari
nilai kuat tekannya mengalami penurunan sebesar 95,2 kg/cm 2 .
Mortar  Dengan  Bahan  Tambah Arang  Serbuk  Kayu  Gergaji  16%  dari Berat  Semen. Hasil  pengujian  kuat  tekan mortar  dengan  bahan  tambah  arang serbuk kayu 16% dari semen dapat dilihat pada table 10
Tabel  10. Hasil  Kuat  Tekan  Mortar  dengan  Bahan  Tambah
Arang Serbuk Kayu 16% dari Semen Sampel Umur (hari) Kuat tekan (kg/cm 2 ) S1 3 61,2
S2 3 61,2 S3 3 40,8 Rata-rata 54,8 S1 7 81,6 S2 7 61,2 S3 7 61,2 Rata-rata 81,6 S1 28 61,2 S2 28 81,6 S3 28 81,6 Rata-rata 74,8
Sumber : Hasil Analisis, 2022
Tabel  10  menunjukan  bahwa  nilai kuat  tekan  rata-rata  mortar  pada  variasi 16%  penambahan  arang  serbuk  kayu gergaji  dari  berat  semen  yang  telah ditentukan  pada  umur  3  dari  hasil penelitian  didapatkan  nilai  kuat  tekan mortar sebesar 54,4 kg/cm 2 , pada umur 7 hari  mengalami  kenaikan  kuat  tekan senilai 68 kg/cm 2 , pada umur 28 hari juga mengalami kenaikan sebesar 74 kg/cm 2 . Hasil Perhitungan Standar Deviasi.
Dalam  pengujian  dilakukan    perhitungan dengan  rumus    kuat  tekan  kemudian
dianalisis  dengan    menggunakan    rumus standard  deviasi  yang  menunjjukkan tingkat  penyebaran  data  terhadap  nilai rata-rata  dengan  lambng  standar  (S). Standard  deviasi  dapat  menggambarkan seberapa besar nilai sampel terhadap nilai rata-  ratanya.  Maka  dari  itu  sebelum mortar  digunakan  harus  dinilai  terlebih dahulu mutunya, caranya dengan menentukan  standar  deviasi  (S)  pada mortar. Hasil perhitungan standard deviasi dapat dilihat pada tabel 11.
Tabel 11. Hasil perhitungan standar Deviasi
Mortar kuat tekan rata-rata Standar deviasi Standar pengawasan 100 : 0 88.4 99.73 14.2 Sempurna 95.2 115.6 100 : 4 95.2 106.53 14.2 Sempurna 102 122.4 100 : 8 115.6 126.73
13.8 Sempurna 122.4 142.2 100 : 12 74.8 83.87 10.39 Sempurna 81.6 95.2 100 : 16 54.4 65.73
10.39
Sempurna 68 74.8
Analisis  regresi  linear sederhana dilakukan untuk memperoleh suatu model  yang  menggambarkan  hunbungan antara    satu    variabel  bebas  dan  satu variabel terikat. Dalam penelitian ini yang
menjadi  variabel  bebas  (X)  adalah  abu dan  jagung,  sedangkan  variabel  terikat (Y)  adalah  kuat  tekan  rata-rata  (kg/cm 2 ) dapat dilihat pada table berikut.
Table 12. Nilai Variasi ASK (variabel X) dan Kuat Tekan Rata-Rata Umur 28 Hari (variabel Y)
Variasi ASK (X) Kuat Tekan Rata-rata (Kg/cm 2 ) 0 115,6 4 122,4 8 142,8 12 95,2 16 74,8
Berdasarkan  analisis  telah  diperoleh nilai  multiple  R  dan  R  square  ( R 2 ) . Dimana  R  majemuk  adalah  suatu  ukuran untuk mengukur tingkat (keeratan) hubungan  linear  antara  variabel  terikat dengan  seluruh  variabel  bebas  secara bersama-sama,  sedangkan  R  square  (R 2 ) adalah nilai yang menunjukkan persentase variabel (independent) dalam mempengaruhi variabel terikat
(dependent). Didapat nilai multiple R nya adalah 0,659 yang artinya tingkat kolerasi/hubungan  x  dengan  y  termasuk dalam kategori sangat kuat.
Kemudian  untuk  nilai  koefisien daterminasinya  (R 2 )      sebesar      0,435 yang      berarti      bahwa  45,3% perubahan
nilai  kuat  tekan  dipengaruhi  oleh  variasi ask sebagai bahan tambah pada campuran  mortar  sedangkan  sisanya  di pengaruhi oleh faktor lain.
Pada  uji  anova  terdapat  dasar pengambilan  keputusan  yaitu  :  Jika  nilai signifikan  <  α  =  0,05  maka  adanya pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel X  dan  Y.  Jika  signifikan  antara  variabel >  α  =  tidak  adanya  pengaruh  yang signifikan antara variabel X dan Y.
Berdasarkan  hasil  analisis  ANOVA didapatkan nilai  F  hitung =  2,313 dengan tingkat  signifikan  sebesar  0,22  yang artinya  bahwa  tidak  ada  pengaruh  yang signifikan    antara    variabel    X    (variasi ask)  dan  Y  (kuat  tekan mortar).
Tabel 13. Hasil Analisis Intercept dan X Coeffi cient Standard Error T Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95.0% Intercept 131.92 17.522 7.52866 0.0048 76.155 187.684 76.155 187.684 X -2.72 1.788 -1.5209 0.22561 -8.411 2.9713 -8.411 2.9713
Dari  table  di  atas  di  dapatkan persamaan  regresi  dari  nilia  k oefisien intercept/konstanta  dengan  koefisien  X, yaitu :
Y = a + bx Y = 131,92 – 2,72
Didapat  nilai  intercept/constanta sebesar 131,92 artinya secara statitik nilai koefisien  variabel  Y  adalah  sebesar 131,92.  Didapat  nilai coefficient  variabel X  sebesar  -2,739.  Coefficient  r egresi  X sebesr  -  2,739  menyatakan  bahwa  setiap penambahan  variasi  ask  tersebut  bernilai negative,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  arah  pengaruh  variabel  X  (variasi ask)  terhadap  variabel  Y  (kuat  tekan) negative.
Dari  table  di  atas  telah  diperoleh nilai  t  hitung  sebesar  -1,520.  Maka selanjutnya  adalah  cek  nilai  t  pada  table berikut.    Untuk  cek  nilai  t  table  terlebih
dahulu  mencari  nilai  derajat  kebebasan (df)  =  n-k,  dimana  n  adalah  jumlah sampel  dan  k  adalah  jumlah  variabel (variabel bebas + variabel terikat), nilai df nya dapat dilihat dibawah ini:
Df = n – k Df = 5 – 2 = 3
Berdasarkan  table  distribusi  t dengan nilai df sebesar 3 diperoleh nilai t table  sebesar,  karena  nilai  t  hitung  (- 1,520)  <  nilai  t  table  0,764  maka  H0 diterima  dan  Ha  ditolak  hal  ini  berarti variabel  bebas  tdk  mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
Adapun grafik  hubungan kuat tekan  mortar  dengan  penambahan  arang serbuk  gergaji  dengan  variasi  campuran 0%,  4%,  8%,  12%  dan16% dengan umur 3,7,  dan  28  hari  Gambar  4.13  Grafik Hubungan Kuat Tekan Mortar.
Gambar 2. Grafik Hubungan Kuat Tekan Mortar
Berdasarkan  grafik  hubungan  kuat tekan  mortar  umur  3, 7  dan 28 hari pada penambahan  arang  serbuk  kayu  gergaji menunjjukkan  trend  positif  dikarenakan pada  penambahan  arang  serbuk  kayu gergaji  pada  variasi  8%  mengalami peningkatan  dan  selanjutnya  menurun pada  variasi  12%  dan  16%.  Pada  variasi 8%  memgalami  kenaikan  sebesar  142,8 kg/cm 2 dibandingkan  mortar  normal sedangkan  pada  variasi  12%    mengalami penurunan    sebesar    102    kg/cm 2 dan untuk variasi  16%  sebesar  74  kg/cm 2 ini dikarenakan ini berpengaruh pada persentase  penambahan  serbuk  kayu gergajian  yang  cukup  akan  meningkatkan nilai  kuat  tekan  mortar,  sedangkan penambahan arang  serbuk  kayu  gergajian yang  terlalu  banyak  akan  membuat  nilai kuat  tekan  mortar  menjadi  rendah.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada  analisis  saringan  agregat  halus didapatkan  nilai  modulus  kehalusan sebesar  2,167.  Peningkatan  nilai ‘kuat tekan  mortar’ secara  optimum,  sebesar 142,8  kg/cm 2 ,  adalah    pada    variasi penambahan ‘arang sebuk kayu gergajian’  sebesar  8%  dari  berat  semen, pada rentang waktu  ( umur) 28 hari, jika dibandingkan  dengan  tanpa  penambahan arang  pada  rentang  waktu  yang  sama,
yang hanya sebesar 115,2 kg/cm 2 . Terjadi peningkatan  nilai  ‘ kuat  tekan  mortar’ sebesar  19,04%.  Nilai  kolerasi  antara mortar  normal  dan  variasi  penambahan arang  serbuk  kayu  gergaji  4%,  8%,  12% dan  18%  sebesar  R 2 =  0,435.  Perlu adanya  penelitian  lebih  lanjut  mengenai manfaat  penambahan  zat  adiktif;  Untuk penelitian-penelitian selanjutnya direkomendasikan  supaya  ada  penelitian lebih lanjut yang menggunakan FAS yang berbeda,  dengan  variasi  rentan  waktu (umur) lebih dari 28 hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Admaja,  F.  W.  (2019).  Analisa  Pengaruh Campuran  Buah  Pinus  Dan  Tinja Kambing  Dengan  Perekat  Tetes  Tebu
Terhadap Karakteristik Biobriket (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Malang). Azizi,  R.,  Purwandito,  M.,  &  Alamsyah,  W. (2022).  uji  kuat  tekan  mortar  dengan menambahkan  pcm  lilin  lebah-getah damar.  Jurnal  Media  Teknik  Sipil Samudra, 3(2), 50-60.
Darwis, Z., & Soelarso, S. (2011).
Pemanfaatan Limbah Besi Spon (Pellet)  Sebagai  Pengganti  Agregat Halus  Pada  Kuat  Tekan  Mortar. Teknika:  Jurnal  Sains  dan  Teknologi,
7(1), 84-96.
Gianyar,  I.  B.  G.,  Nurchayati,  N.,  &  Padang,
Y.  A.  (2012).  Pengaruh  Persentase
Arang  Tempurung  Kemiri  Terhadap
Nilai Kalor Briket Campuran Biomassa Ampas Kelapa-Arang Tempurung Kemiri. Dinamika Teknik Mesin, 2(2).
Malau, F. B. (2014). Penelitian kuat tekan dan berat  jenis  mortar  untuk  dinding  panel dengan  membandingkan  penggunaan pasir bangka dan pasir baturaja dengan tambahan  foaming  agent  dan  silica
fume. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, 2(2), 287-296 Manullang,  H.,  Supriani,  F.,  &  Gunawan,  A. (2019).  Pengaruh  Penambahan  Arang Serbuk  Kayu  Gergaji  Terhadap  Kuat Tekan  Mortar.  Inersia:  Jurnal  Teknik Sipil, 11(1), 7-12. Meliana, I., Surhaini, S., & Renate, D. (2023).
Pengaruh Perbandingan Campuran
Serbuk  Kayu  Sengon  (Paraserianthes
Falcataria  L.  Nielsen)  Dan  Tandan Kosong Kelapa  Sawit  (Tkks)  Terhadap
Mutu  Biobriket  (Doctoral  dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
Sihombing, A. P., Afrizal, Y., & Gunawan, A. (2018).  Pengaruh  Penambahan  Arang Batok  Kelapa  Terhadap  Kuat  Tekan Mortar.  Inersia:  Jurnal  Teknik  Sipil, 10(1), 31-38.
Sumarno,  S.  S.,  Dharsono,  M.  S.,  &  Atmaja, N. R. A. C. D. (2021). JERAMI Bahan Alternatif  Desain  Mebel  &  Kerajinan.
Deepublish.
Syahriyah,  D.  R.  (2017).  Penerapan  Aspek Green Material Pada Kriteria Bangunan Rumah  Lingkungan  Di  Indonesia. Jurnal  Lingkungan  Binaan  Indonesia, 6(2), 100-105.
Wenno,  R.,  Wallah,  S.  E.,  &  Pandaleke,  R. (2014).  Kuat  tekan  mortar  dengan menggunakan abu terbang (fly ash) asal PLTU  Amurang  sebagai  substitusi parsial semen. Jurnal Sipil Statik, 2(5).